64 Karsten 



fallen , schon in röthliclibraime Kohle verwandelt werden , so dafs es 

 schwer ist, sie abzuscheiden, oder sie ohne eine bereits erlittene Verän- 

 derung zu erhalten. Hat der Gufsstahl durch Schmieden ein dichteres 

 Gefüge bekommen , so läfst sich die graphitische Masse durch Salpeter- 

 säure gar nicht mehr darstellen, weil die Umänderung in rothli ebb raune 

 Kohle schon vor der Abtrennung von der aufzulösenden Stahlmasse statt 

 findet. Die Flüssigkeit wird trübe, fast undurchsichtig, und bekommt 

 eine dunkelrothe Farbe mit einem Stich ins Violette. Auf dem Boden 

 des Auflüsungsgefäfses setzt sich ein braunrothes Pulver ab , welches in 

 dem Verhältnifs an Menge zunimmt, als sich die Flüssigkeit durch Ruhe 

 klärt. Ein grofser Theil der Kohle bleibt aber aufgelöset und eriheilt 

 der Säure eine dunkelrothe Farbe. Wird der pulvrige Rückstand aufs 

 Filirum genommen und ausgesüfst , so behalten die Aussüfswasser fast 

 ohne Aufhören eine bräunlichgelbe Farbe. Das Pulver hängt sehr fest 

 am Fillrum und verbrennt, schon vor dem Rothglühen, mit Explosior 

 neu. — Auch in verdünnter Salzsäure löset sich der gehämmerte Gufs- 

 stahl ungleich langsamer auf als der rohe Cementstahl. Die zurückblei- 

 bende graphiiische Masse ist daher mit schwarzbrauner Kohle stark ver- 

 unreinigt , so dafs es nicht möglich ist , sie rein , und ohne bereits eine 

 Zersetzung erlitten zu haben , darzustellen. 



Der weiche, nicht gehärtete Rohstahl, der daraus bereitete, lang- 

 sam erkaltete Gufsstahl, und das, durch anhaltendes Glühen, in graues 

 und weiches Roheisen umgeänderte weifse Roheisen, zeigen beim Auflösen 

 in Säuren ganz genau dieselben Erscheinungen , wie der aus Cementstahl 

 bereitete, langsam erkaltete und durch Hämmern zu einem dichteren Ge- 

 füge gebrachte Gufsstahl. Das Ablösen von Graphitblättchen ist kaum 

 noch bemerkbar, weil sie sogleich in die röthlichbraune Substanz umge- 

 ändert werden. 



Alle Arten von gehärteten! Stahl verhalten sich gegen die Säuren 

 auf gleiche Weise, und dies Verhalten ist von dem Grade der Härtung 

 abhängig, welche der Stahl erhallen hatte. Je unvollkommener der Stahl 

 gehärtet ist, desto mehr nähern sich die Erscheinungen beim Auflösen 

 in Säuren, denen, welche der ungehärtete Stahl darbietet. Stahl welcher 

 den höchsten Grad von Härte erhalten bat, den er anzunehmen fähig 

 ist, löset sich in verdünnten Säuren aufserordentlich schwer und unge- 



